( " "9 ) 



» Toutes les combinaisons obtenues avec les sels haloïïles sont peu 

 altérées par l'eau froide et plus notablement par l'eau bouillante; elles 

 sont infusibles ou difficilement fusibles au rouge vif et facilement solubles 

 dans les acides énergiques étendus de lo à 20 volumes d'eau. Elles ne se 

 dissolvent pas dans les solutions froides ou chaudes des alcalis caustiques 

 ou carbonates. 



» Action du kaolin sur les carbonates alcalins et sur les alcalis caustiques 

 fondus. — Le kaolin fondu avec 10 parties de carbonate de potasse ou de 

 soude, en présence de l'air humide, donne lieu dans les deux cas à deux 

 réactions successives qui se produisent, la première au rouge-cerise, la 

 seconde au rouge vif, et sont accompagnées chacune d'un dégagement 

 abondant d'acide carbonique. 



)) Le produit fondu de la première réaction avec le carbonate de potasse, 

 traité par 100 parties d'eau froide, laisse insoluble un silicate double 

 amorphe dans lequel les rapports d'oxygène entre les trois éléments con- 

 stituants sont : : I : 0,77 :o,23. c'est donc encore un silicate double neutre, 

 exempt cette fois de sel haloïde. Il présente à peu près les rapports d'oxy- 

 gène 1:0,75:0,25 que présente l'anorthite sSiO^Al^O'CaO. Les pro- 

 priétés de ce silicate sont les mêmes que celles du composé produit avec 

 les sels haloïdes. 



)) Le mélange de kaolin et de carbonate de potasse amené lentement au 

 rouge-orange clair et maintenu fondu à cette température jusqu'à ce que 

 cesse tout dégagement gazeuK produit un silicate double cristallisé. Le 

 culot pulvérisé et jeté dans loo parties d'eau froide laisse insolubles de 

 petits octaèdres dans lesquels les rapports d'oxygène sont : : i : i,4: o,45. 

 Ce serait un silicate bibasique mêlé probablement à une petite quantité du 

 silicate double neutre produit au rouge-cerise. Le silicate bibasique se 

 présente sous la forme d'octaèdres réguliers, sans modifications. Ses cris- 

 taux sont incolores, transparents et leurs arêtes sont à peine usées. 



» Le silicate obtenu avec le carbonate sodique au rouge-cerise affecte la 

 forme de cristaux prismatiques biréfringents que l'eau altère et transforme 

 en fragments de lamelles et en amas de grains monoréfringents. Analysée 

 dans cet état, la partie insoluble dans l'eau présente les rapports d'oxygène 

 1:0,9:0,5, qui correspondent sensiblement au silicate sesquibasique 

 3SiO\2Al-0%3NaO. 



» Le silicate produit au rouge vif se présente sous la forme de cristaux 

 prismatiques biréfringents, très altérables par l'eau. Les rapports d'oxy- 

 gène trouvés 1:1,4:0,5 sont ceux du silicate bibasicpie SiO- Al-O'NaO. 



